796 SILICIUM UND ANDERE ELEMENTE DEE IV-TEN GRUPPE. 



4 



sammenschmelzen mit Alkalien entstehen Verbindungen, die reich 

 an Basen sind, und sich infolge dessen schon durch Säuren leicht 

 zersetzen lassen 27 ). 



Nach dem periodischen Gesetze müssen die nächsten Analoga 

 des Siliciums Elemente der unpaaren Keinen sein, da Si, ebenso 

 wie Na, Mg und AI, in einer unpaaren Reihe steht 28 ). Dem Si- 



schmilzt sie unter Ausscheidung von Kohlensäure und zuletzt, wenn die stärkste 

 Hitze erreicht ist, wird die Schmelze homogen und dünnflüssig. Hierauf wird die 

 Temperatur etwas erniedrigt, und die Glasmasse, wenn sie die erforderliche Konsi- 

 stenz erlangt hat, mittelst der Glasbläserpfeife herausgenommen und unter Anwendung 

 von besonderen Formen zu verschiedenen Gegenständen ausgeblasen. Die so her- 

 gestellten Glasgegenstände werden dann in besonderen Oefen allmählich abgekühlt, 

 denn rasch gekühltes Glas ist äusserst spröde, wie dies an den sogenannten G-las- 

 thränen zu ersehen ist. Dieselben entstehen, wenn man Glastropfen in kaltes Was- 

 ser fallen lässt. Bricht man die feine Spitze einer solchen Glasthräne ab, so zer- 

 fällt die ganze Masse derselben sofort zu Staub. Zur Herstellung von Spiegeln und 

 massiven Gegenständen wird das Glas gegossen, dann geschliffen und polirt. 

 Gefärbte Gläser werden entweder durch direktes Einführen färbender Oxyde in die 

 Glasmasse hergestellt oder durch Ueberziehen der Glasgegenstände mit einer dünnen 

 Schicht gefärbten Glases (Ueberfangglas). Für grünes Glas benutzt man gewöhnlich 

 Chrom- oder Kupferoxyd, für blaues Kobaltoxyd, für violettes Manganoxyd, für 

 rothes Kupferoxydul und den sogen. Goldpurpur (vergl. Kap. 24 beim Golde) und für 

 gelbes die Oxyde des Eisens, Silbers und Antimons, sowie auch Kohle, namentlich 

 wenn eine graue Färbung erforderlich ist. 



Nach dem Mitgetheilten lässt sich verstehen, dass die Zusammensetzung 

 des Glases durch keine bestimmte Formel ausgedrückt werden kann, da das Glas 

 eine nicht krystallisirende oder amorphe Schmelze von K'ieselerdeverbindungen ist; 

 indessen kann sich dasselbe nur unter bestimmten Mengenverhältnissen zwischen 

 den betreffenden Oxyden bilden. Wenn der Gehalt an Kieselerde zu gross ist, so 

 trübt sich das Glas beim Erhitzen. Steigt der Alkaligehalt bedeutend, so unterliegt 

 das Glas leicht der Einwirkung von Feuchtigkeit und wird an der Luft mit der 

 Zeit trübe. Glas, das viel Kalk enthält, wird schwer schmelzbar und undurchsichtig 

 indem sich darin krystallinische Verbindungen ausscheiden. Das Mengenverhältniss 

 zwischen den das Glas bildenden Oxyden, welche zu einem Producte mit den erfor- 

 derlichen Eigenschaften führen, ergibt sich aus der Praxis. Trotzdem kann es 

 nicht überflüssig sein anzugeben, dass die Zusammensetzung des gewöhnlichen 

 Glases mit der Formel Na 2 OCa04Si0 2 ziemlich übereinstimmt. 



Der kubische Ausdehnungskoeffizient des Glases nähert sich demjenigen des Pla- 

 tins und Eisens, er ist = 0,000027. Die spezifische Wärme des Glases beträgt etwa 

 0,18, das spezifische Gewicht des Natronglases ist 2,5, des böhmischen Glases 2,4 

 und des Flaschenglases 2,7. Bedeutend schwerer ist das Krystallglas, denn es ent- 

 hält das schwere Bleioxyd; das spezifische Gewicht desselben liegt zwischen 2,9 

 und 3,2. 



27) Zu erwähnen ist, dass Säuren, obgleich sie dem Anscheine nach auf die 

 meisten Kieselerdeverbindungen nur schwach einwirken, dennoch die Zersetzung 

 derselben bedingen, besonders beim Erwärmen und wenn diese Verbindungen in 

 Form eines feinen abgeschlämmten Pulvers vorliegen; die Säuren entziehen hierbei 

 den Kieselerdeverbindungen die basischen Oxyde und lassen Kieselerdegallerte zu- 

 rück. Am energischsten wirkt die Schwefelsäure, besonders wenn sie mit zerpul- 

 verten Kieselerdeverbindungen in zugeschmolzenen Röhren auf 200° erhitzt wird. 



28) Nur auf Grund des periodischen Gesetzes sind solche Elemente wie Si, Sn 

 und Pb in eine allgemeine Gruppe zusammengestellt worden, obgleich die Vier- 



